324 CoQUiLHAT. — Cours élémentaire sur la fabrication 



1er l'excès de carbone ou par un mélange ci) proportion convena- 

 ble avec des fontes de 2''° fusion. On constate facilement la pré- 

 sence du graphite dans la fonte, en répandant un peu de vinaigre 

 sur une cassure récente : 24 heures après, la fonte est entièremenl 

 oxidéc à l'exception des grains de graphite qui sont inatiiiquables 

 par l'acide et qui restent brillants. 



Caractères des fontes fortes au coke. 



Les fontes fortes au coke sont ordinairement livrées en gueusels 

 pesant de bO à 100 kilogrammes ; elles ont en général un grain plus 

 fin que les fontes au bois , une couleur plus foncée , une cassure 

 également arrachée : elles présentent souvent une disposition étoi- 

 lée formée par un assemblage de rayons qui convergent : le pour- 

 tour du gueuset montre parfois à la cassure une pellicule blan- 

 châtre. 



On reconnaît la présence du graphite dans les fontes au coke par 

 l'essai du vinaigre. 



Effet de la fusion au fourneau à réverbère. 



Ce que nous venons de dire relativement à l'influence du gra- 

 phite sur la résistance des fontes grises au bois s'applique égale- 

 ment aux fontes au coke. La fusion au fourneau à réverbère amé- 

 h'ore la ténacité des fontes ; 



1° En enlevant un excès de carbone et rap])rochant ainsi la 

 fonte de l'élal du fer pur ; 



2° En produisant une lempérature plus élevée que dans le haut- 

 fourneau ce qui achève la réduction des parties impures raélées à 

 la fonte ; 



3* Comme cas particulier du second paragraphe , en acidifiant 

 une partie du phosphore qui entre ainsi dans les laitiers. 



Le mélange de plusieurs espèces de fontes en améliore la qualité 

 par l'influence des corps étrangers apportés par ces diverses fontes. 

 Comme exemple nous citerons l'effet des fontes phosphoreuses sur 

 les fontes sulfureuses lorsqu'elles sont fondues ensemble dans des 

 proportions convenables. 



Il est très-important d'éviter que la fonte refondue au fourneau 

 à réverbère devienne blanche, car elle serait cassante , les forcis 

 ne mordraient pas , et la pièce serait difficile à couler par le peu 

 lie fluidité que la fonte blanche est susceptible d'acquérir. 



I 



